ВЭ/ДО/Порох
ПОРОХЪ, въ видѣ селитро-сѣро-угольн. смѣси, со времени его изобрѣтенія (XIII ст.) до середины XIX ст. былъ единств. взрывч. вещ-вомъ, извѣстнымъ человѣку, и примѣнялся для самыхъ разнообр. техн. цѣлей: для подрывн. работъ, снаряженія минъ и артил. снарядовъ, для стрѣльбы изъ огнестр. оружія. Когда же техника взрывч. вещ-въ постепенно стала обогащаться открытіемъ цѣлаго ряда взрывч. вещ-въ (нитроклѣтчатка, нитроглицеринъ, пикрин. кислота, тринитротолуолъ и др.), превосходящихъ по силѣ взрыва въ нѣск. разъ обыкнов. П., а также открытіемъ явленія детонаціи (см. Взрывч. вещества), всѣ эти взрывч. вещ-ва пришлось раздѣлить на 2 группы: собственно взрывч. вещества (см. это), чрезв-но быстро горящія и пригодныя исключ-но для произв-ва разл. взрывовъ, и П-ха или метат. взрывч. вещ-ва, пригодныя и для стрѣльбы изъ огнестр. оружія. П-ха по составу и природѣ своей дѣлятся на дымные и бездымные. А) Дымный П. въ соврем. воен. техникѣ пріобрѣтаетъ уже второстеп. значеніе (снаряженіе нѣк-рыхъ снарядовъ, трубоч. и ракетн. составы, восплам-ли, вспышки и т. п.), оставаясь лишь въ практикѣ подрывн. дѣла, для салютац. и охотничьей стрѣльбы и пр. Дым. П. развился изъ т. наз. "греческаго огня" (см. это) и былъ извѣстенъ много ранѣе, чѣмъ сталъ примѣняться для огнестр. оружія. Первонач-но готовились смѣси изъ селитры съ углемъ, смолой, горн. воскомъ, пескомъ, содержащимъ нефть, и съ др. горюч. матеріалами, и примѣнялись въ фейервероч. дѣлѣ, а также на войнѣ для произв-ва пожаровъ и для устрашенія непр-ля; для цѣлей же стрѣльбы прімѣненіе этихъ смѣсей началось не раньше 2-ой половины XIII ст. Составъ дым. П., установившійся къ этому времени, почти не подвергался измѣненіямъ за все время своего 6-вѣк. сущ-нія: 75% каліевой селитры, 15% древес. угля и 10% сѣры. Въ охотнич. П. нѣск. повышается % содержанія селитры, за счетъ угля и сѣры, а въ минныхъ П., наоборотъ, уменьшаютъ его для удешевленія и увеличенія газообразн. продуктовъ горѣнія.  Были мало существенныя попытки нѣк-рыя составныя части П. замѣнять другими: каліевую селитру — натровой или баріевой, древесн. уголь — древесн. мукой или крахмаломъ и т. п. Для полученія доброкачеств. дым. П. всѣ его части тщат-но измельчаютъ и перемѣшиваютъ въ тѣсн. однород. смѣсь; сначала онъ и примѣнялся въ видѣ порошка-мякоти; однако, неудобство обращенія съ нею вызвало переходъ къ зерненію П., к-рое прошло цѣлый рядъ измѣненій и улучшеній въ связи съ развитіемъ устр-ва огнестр. оружія. Крупн. измѣненія въ фабрикаціи дым. П. б. вызваны появленіемъ нарѣзн. оружія (1860—70 гг.), когда б. увеличено число сортовъ П. по размѣрамъ зеренъ и по его плотности. Для увеличенія начальн. скорости снаряда б. примѣненъ малообожжен. уголь въ буромъ и шоколадн. П. для оружія и въ призматич. П. для орудій большихъ клб. По внѣшнему виду дым. П. представляетъ или зерна неправильн. формы съ поперечн. размѣрами отъ 1 точки до 4 лн., или же правильн. 6-гран. призмы; цвѣтъ, въ зав-сти отъ сорта угля, отъ свѣтлобураго до чернаго. Уд. вѣсъ руж. сортовъ дым. П. — 1,5—1,6; прессов. призматич. П. — 1,7—1,9. Въ сух. воздухѣ дым. П. сохраняется долгое время безъ малѣйш. измѣненій; влажный же воздухъ сильно разстраиваетъ его составъ. Пламя, искра и нагрѣваніе до 300° Ц. вызываютъ восплам-ніе П., при чемъ на открыт. воздухѣ онъ даетъ вспышку съ образ-ніемъ больш. колич-ва густого бѣл. дыма, главнѣйш. составн. части к-раго: газообраз. продукты (CO2, CO и N2) и твердый остатокъ, сообщающій цвѣтъ и гущину дыму и состоящій, гл. обр., изъ углекислой и сѣрнокисл. соли калія, сѣрнист. калія и отчасти несгорѣвш. угля. Фабрикація дым. П. слагается изъ слѣд. важн. операцій: отдѣльн. состав. части П. измельчаются въ желѣз. бочкахъ съ бронз. шариками; при этомъ часто селитра и сѣра измельчаются вмѣстѣ, т. к. одна сѣра м. легко слипаться въ комки. Хорошо измельченныя исходн. вещ-ва подвергаются затѣмъ смѣшенію въ соотвѣтств. пропорціи въ кожан. бочкахъ съ дерев. шариками; полученная порошкообразн. масса смачивается 10—20% воды и подвергается обработкѣ на бѣгунахъ для болѣе тѣсн. смѣшенія. Лепешки изъ-подъ бѣгуновъ дробятся на зернил. машинахъ, отсѣиваются отъ пыли и прессуются на особыхъ гидравл. прессахъ въ плотн. пластины, к-рыя вновь дробятся на зернильн. машинахъ.  Зернен. П. полируется въ дерев. бочкахъ, высушивается, отсѣивается отъ пыли и сортируется по величинѣ зеренъ. Призматич. П. получается прессованіемъ въ особыхъ гидравлич. прессахъ плотн. и зернен. порох. массы. Дым. П. отъ сильн. удара или тренія между 2 желѣз. предметами легко взрываетъ. Перевозка его подчиняется строг. правиламъ. Для этого зернен. П. укупоривается въ равендуч. мѣшки, к-рые укладываются въ дерев. бочки или ящики, оклеенные или выложенные внутри бумагой. Для пересылки призматич. прессов. П. укладывается въ дерев. ящики плотными рядами, прослоенными войлокомъ. Б) Бездымный П. Главнѣйш. толчкомъ къ изобрѣтенію нов. вида П., совершенно вытѣснившаго селитро-сѣро-угольный П. въ воен. дѣлѣ, послужилъ переходъ въ концѣ XIX ст. къ малокалибер. ружью, т. к. прежній П. давалъ въ этомъ оружіи начал. скорость не болѣе 500—525 мтр., а для надлежащ. разрушит-сти дѣйствія его необходимо б. имѣть скорость не менѣе 600 мтр. Послѣ мног. лѣтъ практич. разработки этой трудн. задачи во всѣхъ гос-твахъ, лишь въ 1884—85 гг. франц. порох. инж-ру Вьелю (см. это) удалось приготовить П. коллоиднаго типа, способный дать нач. скорость ок. 640 мтр. при давленіи не болѣе 2.400 атм. и при томъ представлявшій еще одну очень серьезн. выгоду — бездымн. сгораніе безъ всякаго тверд. остатка. Чрезвычайно удачные опыты съ нов. П. привели въ 1886 г. къ его окончат. принятію для ручного оружія во Франціи; къ 1890—92 гг. для ручн. оружія уже всюду б. принятъ бездым. П. коллоид. типа, теперь постепенно находящій примѣненіе и для арт. орудій все большихъ клб. и совершенно, т. обр., вытѣсняющій въ воен. дѣлѣ дым. П. Въ Россіи первые опыты по пригот-нію бездым. П. въ заводск. размѣрахъ б. начаты ок. 1891—92 гг. на Охтен. порох. заводѣ, а затѣмъ оно установилось и на др. казен. заводахъ — въ Казани и Шосткѣ, при совершен. прекращеніи выдѣлки дым. П. Морское вѣд-во приспособили въ 1893 г. свой старый пироксилин. заводъ для фабрикаціи бездым. П. особаго типа (см. Менделѣевъ и Пироколлодій); по закрытіи же этого завода заказы морск. вѣд-ва исполняются частью Охтенскимъ, частью Шлиссельбург. заводомъ Рус. о-ва для произв-ва П. Пригот-ніе бездым. П. основывается на способ-ти нитроклѣтчатки (см. это) отчасти растворяться въ нѣк-рыхъ летуч. раствор-ляхъ (см. это) и образовывать съ ними пластич. коллоид. массу (желатинироваться), легко обращаемую въ ленты или въ зерна разл. формы и размѣра. Плотное, желатинированное, рогообразн. вещ-во, высушенное отъ избытка раствор-ля, горитъ знач-но медленнѣе и прогрессивно, чѣмъ исходный нежелатинир-ный нитропродуктъ, и становится болѣе безопаснымъ для перевозки и храненія. По химич. составу бездым. П. извѣстны слѣд. гл. видовъ: 1) пироксилиновые: а) франц. типа (смѣсь растворим. и нераствор. нитроклѣтчатки); б) пироколлодійный П. (Д. И. Менделѣева); 2) пироксилиново-нитроглицериновые: а) балиститъ (нитроглицеринъ и растворенная въ немъ нитроклѣтчатка); б) кордитъ (смѣсь нитрогл-на и нераствор-го пирокс-на); в) съ малымъ содержаніемъ нитрогл-на; 3) П. изъ нитроклѣтчатки и нитросоединеній ароматич. ряда. Свойства и фабрикація основн. матеріаловъ для бездым. П. изложены въ ст. Нитроклѣтчатка, Нитроглицеринъ, Растворители. 1) Фабрикація П. а) Пироксилиновые П. Смѣсь 2 видовъ (растворимой и нераствор.) нитроклѣтчатки соотвѣт. состава готовится на пироксил. заводѣ; она д. обладать опредѣл. растворимостью въ смѣси спирта и эфира и %% содержаніемъ азота; для пироколлодійн. П. готовится только одна нитрокл-тка (пироколлодій) съ растворимостью ок. 98% и содержаніемъ азота около 12,5—12,6%. Завися отъ состава нитрокл-тки, балистич. кач-ва П. сильно измѣняются еще и съ толщиною и размѣрами зеренъ и лентъ и въ зав-сти отъ колич-ва остаточн. раствор-ля въ готовомъ П.; этими факторами и пользуются для полученія разл. сортовъ бездым.  П. для оружія любого клб. Пироксилин. мезга съ пироксилин. завода на порох. заводъ доставляется съ влаж-тью ок. 30% и д. б. высушена, что прежде дѣлалось прямо въ сушилкахъ при 45—50°Ц; но неудобство и опасность работы съ сух. пирокс-номъ заставили всюду замѣнить прямую сушку обезвоживаніемъ виннымъ спиртомъ въ системѣ аппаратовъ (фиг. 1). Влаж. пироксилинъ спрессовывается въ цилиндр. сосудахъ при помощи передвиж. гидравлич. пресса въ плотную массу, а затѣмъ черезъ него прогоняется воздуш. давленіемъ изъ находящихся рядомъ резервуаровъ-мѣрниковъ винный спиртъ, к-рый и увлекаетъ изъ пироксил. массы всю воду. Послѣ того пирокс-нъ снова подвергается прессованію на особомъ гидравлич. прессѣ (фиг. 2) до оставленія въ немъ спирта приблиз-но ½ вѣс. ч. на 1 л. пирокс-на, что необходимо для слѣд. затѣмъ желатинизаціи. Желатинизація пирокс-на имѣетъ очень существ. значеніе: при ней достигается превращеніе порошкообр. нитрокл-тки въ вещ-во коллоид. природы, для чего чаще всего примѣняется смѣсь 1 ч. виннаго спирта и 2 ч. этиловаго эфира (иногда же пользуются уксусно-этиловымъ эфиромъ или ацетономъ, см. Растворители), обрабатывая имъ обезвожен. пироксилинъ въ мѣшательномъ аппаратѣ (фиг. 3). Онъ состоитъ изъ герметически закрывающагося резервуара съ винтов. лопатками на горизонт. оси, приводимой во вращеніе снаружи зубчат. передачей. Въ зав-сти отъ природы нитрокл-тки и раствор-ля наступаетъ полное или частичное раствореніе ея въ пластическую, тѣстообразн. массу, к-рая получаетъ еще большую однородность и студнеобразную (коллоидн.) структуру, съ полнымъ исчезаніемъ физич. природы исходной порошкообразн. нитрокл-тки, при послѣдующемъ прессованіи для приданія этой массѣ опредѣл. формы (лентъ, зеренъ, трубокъ и т. п.). Это прессованіе совершается въ гидравл. прессѣ (фиг. 4), к-рый снабженъ 2 цилиндрами съ выходными отверстіями соотвѣт. формы внизу; пока въ одномъ цилиндрѣ идетъ прессованіе, въ другой загружается слѣд. порція порох. массы. Вдавливаніемъ сверху въ цил-ръ поршня гидравлич. пресса выжимаютъ черезъ отверстіе въ днѣ его ленты или трубки, отрѣзаютъ ихъ довольно длин. кусками, вѣшая на деревян. палочки, и отправляютъ въ предварит. сушку, съ цѣлью выдѣлить изъ П. излишекъ раствор-ля и придать ему прочность, необходимую для дальнѣйш. обработки. При выдѣлкѣ толстыхъ порох. лентъ выдѣляющійся при сушкѣ раствор-ль нерѣдко улавливается сгущеніемъ его въ особыхъ холодильникахъ. Для дальнѣйш. зерненія ружейнаго П., к-рый прессуется въ видѣ тонкихъ нитей, примѣняются станки, вродѣ машинъ для крошки табаку; въ нихъ цѣлый пучекъ нитей автоматически подается на извѣстн. длину и обрѣзается стальн. ножомъ, давая либо мелкія квадрат. зерна изъ плоскихъ нитей, либо короткія цилиндр. зерна изъ круглыхъ нитей. Станокъ для рѣзки пушечныхъ П. показанъ на фиг. 5; 2 или нѣск. лентъ подаются валиками на опредѣлен. длину впередъ и рѣжутся вертик-но движущимся ножемъ. Нарѣзанный П. подвергается окончател. сушкѣ, при к-рой содержаніе остаточ. растворителя и влажности медленно доводится до требуемой нормы, въ воздушн. сушильняхъ при 40—45° Ц. Иногда для ускоренія сушки П. предвар-но вымачивается въ водѣ, подвергаясь затѣмъ болѣе кратковрем. сушкѣ. Колич-во остаточ. растворителя въ разн. сортахъ П. колеблется отъ 1,5 до 8%. б) Нитроглицериновый П. приготовляется изъ смѣси нитрокл-тки и нитрогл-на; фабрикація по сущ-ву состоитъ изъ тѣхъ же операцій, отличаясь только деталями. О фабрикаціи балистита см. это слово. Для раскатки готовой желатинообр. массы служитъ машина (фиг. 6) съ нагрѣваемыми вальцами. Балиститъ готовится безъ всякаго посторон. раствор-ля, т. к. желатинизація достигается на счетъ самого нитрогл-на, что и дѣлаетъ этотъ П. весьма постояннымъ въ отношеніи балистич. качествъ. Кордитъ (см. это), приготовляемый изъ нерастворим. въ нитрогл-нѣ пирокс-на, для желат-ціи требуетъ прибавки особаго раствор-ля, для чего употребляется чаще всего ацетонъ, к-рый затѣмъ удаляется сушкой, в) Глав. представителями П. третьяго типа являются пластоменитъ, состоящій изъ 68% нитрокл-тки, 13% тринитротолуола, 6% динитротолуола и 13% барит. селитры, и индуритъ (см. это), к-рые готовятся желат-ціей пирокс-на въ ароматич. нитропроизводныхъ послѣ промывки спиртомъ. 2) Физич. свойства бездым. П. По внѣш. виду всѣ бездым. П. напоминаютъ рогъ, столяр. клей или целлулоидъ; цвѣтъ отъ свѣтло-желтаго до темно-коричневаго. Въ больш-вѣ случаевъ они очень тверды и упруги; только кордитъ сравнит-но мягокъ и рѣжется легко ножемъ. По внутр. строенію бездым. П. относится къ коллоидамъ, имѣя природу застывшаго, затвердѣвш. студня; для невооруж. глаза полупрозрачны и довольно однородны; подъ микроскопомъ же ни одинъ бездымн. П. не имѣетъ вполнѣ однородн. строенія: въ прозрачной массѣ всегда наблюдается нежелатинир. частицы нерастворим. пирокс-на, а въ кордитѣ м. различать мельчайшія капельки жидкости (нитрогл-на или вазелина).  Уд. вѣсъ пироксилин. бездым. П. отъ 1,57 до 1,64; уд. вѣсъ балистита — 1,64—1,65, а кордита — 1,56. Гравиметрич. плотность (см. это) ружейн. зернист. П. (пироксилиноваго) — ок. 0,65. Пушечные П. имѣютъ форму пластинокъ различ. толщины и размѣровъ или стержней квадрат-го, кругл. и трубч. сѣченія. Ружейный П. имѣетъ видъ мелкихъ плоск. зеренъ или тонк. нитей. — 3) Химич. свойства бездым. П. Пироксилин. бездым. П. содержитъ въ себѣ всегда влажность и остаточ. раствор-ль, к-рый и обусловливаетъ коллоидал. состояніе; если же его удалить, то П. превратится опять въ порошкообразн. мезгу пирокс-на. Для характеристики бездым. П. въ отношеніи летуч. примѣсей принято опредѣлять колич-во летуч. вещ-въ, удаляемыхъ сушкой, и общее содержаніе летуч. веществъ. Первыя состоятъ изъ влаж-ти, съ примѣсью 20—30% органич. веществъ, входящихъ въ раствор-ль. Составъ собственно органич. летуч. вещ-въ въ бездым. П. пока совершенно не выясненъ. Остаточ. растворитель постепенно испаряется, что весьма нежелат-но, т. к. это м. вліять на балистич. кач-ва П. и потому въ наст. время хранятъ бездымн. П. всегда въ герметич. укупоркѣ. Балиститъ, не содержа остаточн. раствор-ля, не требуетъ этой предосторожности. Бездым. П. не боится подмочки водой; составъ его при этомъ не нарушается, и, осторожно и постепенно высушенный, онъ годится вновь для стрѣльбы; это лишь немного м. отразиться на балистич. качествахъ П., т. к. П. м. потерять часть остаточн. раствор-ля. При храненіи на бездым. П. вредно отзывается высокая темп-ра, а также рѣзк. колебанія темп-ры: въ обоихъ случаяхъ усиленнѣе испаряется остаточ. раствор-ль, понижая химич. стойкость П. Обстоят-во это имѣетъ очень большое практич. значеніе при храненіи огромн. запасовъ бездымн. П. для воен. цѣлей. На основаніи многочисл. опытовъ установлено, что: 1) при t° ниже 20° Ц. пироксилин. бездымн. П. хорошей выдѣлки м. храниться неопредѣленно долгое время; 2) при повышеніи t° на 5° скорость разложенія этихъ П. удваивается; 3) колебанія t° и присутствіе влаж-ти являются важнѣйш. причинами разстр-ва П. и пониженія стойкости; 4) внѣшн. признаки разложенія П. ненадежны и обнаруживаются иногда слишкомъ поздно; поэтому запасы бездым. П. требуютъ періодич. контроля съ примѣненіемъ установл-хъ методовъ испытанія стойкости его. — 4) Горѣніе бездым. П. Восплам-ніе знач-но труднѣе, чѣмъ дымнаго; поэтому въ патронахъ для ручн. огнестр. оружія пришлось усилить капсюл. составъ, а въ зарядахъ для арт. орудій ввести восплам-ль изъ ружейн. дым. П. Всѣ бездым. П. сгораютъ нацѣло въ газы и водяные пары. Количествен. данныя разложенія нѣк-рыхъ бездым. пороховъ приведены въ таблицѣ (по опытамъ проф. Сапожникова):

*) См. Балистика внутренняя.

Потенціал. энергія (см. Взрывч. вещества, стр. 350) бездым. П. знач-но больше, чѣмъ у дымныхъ; напр., 5 клг. кордита эквивалентны по запасу энергіи 21,8 клг. дымн. П. Поэтому при зарядѣ бездым. П. въ 2½—3 р. менѣе, чѣмъ дым. П., начал. ск-сть снаряда получается больше. При стрѣльбѣ нагара и порох. остатка не получается; но съ введеніемъ этого П. огнестр. оружіе стало изнашиваться больше (см. Выгораніе канала). Содержаніе въ продуктахъ разложенія ядовитой окиси углерода (СО), однако, для здоровья вполнѣ безопасно даже при стрѣльбѣ бездым. П. въ самыхъ трудныхъ условіяхъ (закрытый капониръ безъ вентиляціи), т. к. % содержанія СО оч. рѣдко достигаетъ опаснаго (2 объема СО на 1.000 объем. воздуха). — 5) Современ. состояніе бездым. пороходѣлія.  За прошедшія болѣе 25 л. со времени изобрѣтенія бездым. П. техника фабрикаціи его достигла высок. степени соверш-ва, и опытъ показалъ, что эти П., отличаясь больш. гибкостью своихъ балистич. кач-въ, позволяютъ успѣшно разрѣшать рядъ серьезн. задачъ, связ-хъ съ постепен. развитіемъ и усоверш-ніемъ огнестрѣл. оружія. По сортамъ бездым. П. между отдѣл. гос-вами распредѣляются такъ: П. пироксилиновые приняты: во Франціи (армія и флотъ), въ Россіи (а. и ф.), въ С.-А. Соед. Шт. (а. и ф.), въ Германіи (а.), въ Японіи (а.), въ Аргентинѣ (а.), въ Бразиліи (а.), въ Бельгіи (а.), въ Румыніи (а.) и въ Испаніи (а.), а П. нитроглицериновые: въ Англіи (а. и ф.), въ Испаніи (а. и ф.), въ Германіи (ф.), въ Японіи (ф.), въ Аргентинѣ (ф.) и въ Бразиліи (ф.). Т. обр., большая часть армій (кромѣ двухъ) пользуется пироксил-ми П.; зато во многихъ странахъ для флота принятъ нитроглицер. П. Въ балистич. отношеніи нитроглиц-вые П. д. стоять выше пирокс-выхъ: они обладаютъ большей силой, а П. типа балистита (безъ летуч. раствор-ля) еще меньше д. измѣнять при храненіи свои балистич. качества, чѣмъ П. пирокс-вые. Но въ то же время оба типа бездым. П. обладаютъ нѣк-рыми общ. и частн. недостатками, затрудняя вопросъ о предпочтеніи и выдвигая въ техникѣ пороходѣлія рядъ очень трудн. задачъ. Важнѣйшей общ. задачей является вопросъ о химич. стойкости и храненіи всѣхъ видовъ бездым. П. Опытомъ давно уже установлено, что бездым. П. часто уступаетъ въ химич. стойкости исходн. матеріаламъ; во всѣхъ странахъ ежегодно принуждены уничтожать значит. колич-во долго хранившихся бездым. П. съ ясно замѣтными признаками опаснаго химич. саморазложенія. Явленіе это принимаетъ особенно острый характеръ при храненіи П. въ тяжел. температур. условіяхъ, напр., въ южныхъ тропич. странахъ или въ крюйтъ-камерахъ воен. судовъ стар. типа, безъ спец. мѣръ для охлажденія порохохранилищъ. Этому обстоят-ву обязаны извѣстныя катастрофы на франц. воен. судахъ "Iena" и "Liberté". Однимъ изъ средствъ борьбы съ этимъ зломъ является введеніе въ бездым. П. различн. стабилизаторовъ, съ цѣлью препятствовать саморазложенію нитрокл-тки и нитрогл-на. Чаще всего для этого въ наст. время примѣняютъ дифенилъ-аминъ, вводя его въ разные бездым. П. отъ 0,5% до 2%. Онъ поглощаетъ окислы азота, выдѣляющіеся при саморазложенія, постепенно обращаясь въ очень прочныя нитропроизводныя, т. ч., выполнивъ свое назначеніе поглощенія окисловъ азота, дифенилъ-аминъ не даетъ никакихъ соед-ній, вредно дѣйствующихъ на П. Для той же цѣли примѣняются и др. амины, составляя, впрочемъ, чаще всего предметъ госуд. секретовъ. Дифенилъ-аминъ, замедляя разложеніе П., м. служить и указателемъ на его состояніе, измѣняя цвѣтъ при своихъ превращеніяхъ подъ вліяніемъ окисловъ азота; при этомъ изъ желт. цвѣта въ самой начал. стадіи разложенія П. дифенилъ-аминъ переходитъ въ зеленый, окончат-но же нитруясь, въ оранжевый и, наконецъ, окисляясь даетъ голуб. окраску. Т. обр., П. съ зелен. окраской обладаетъ еще достаточ. стойкостью; но когда цвѣтъ-его начинаетъ переходитъ въ оранжево-красный то это указываетъ, что дифенилъ-аминъ израсходованъ; такой П. д. считаться въ опасн. состояніи и подлежать уничтоженію. Т. к. на стойкость П. д. вліять его физич. структура, то П. франц. типа (смѣсь нерастворим. и растворим. пирокс-на) д. уступать пироколлодійнымъ П. За послѣд. время производится много интересн. опытовъ по выработкѣ новыхъ раствор-лей для желат-ціи нитрокл-тки, к-рые позволяютъ знач-но уменьшать колич-во летуч. раствор-ля, не нарушая коллоидной структуры П. Такъ, въ Германіи для этой цѣли къ ружейн. П. примѣняютъ, подъ названіемъ централитовъ, диметилъ-дифенилмочевину и др. производныя изъ того же ряда. При обработкѣ готоваго уже руж. П. въ бочкахъ со спиртов. растворомъ централита зерна П. покрываются твердой корочкой, сильно измѣняющей балистич. качества П.: въ началѣ горѣніе его знач-но замедляется, но затѣмъ, одновр-но съ продвиганіемъ пули по каналу и увеличеніемъ при этомъ простр-ва внутри оружія, ск-сть горѣнія П. возрастаетъ; поэтому притомъ же максимал. давленіи, нач. ск-сть пули м. б. знач-но повышена. Нитроглиц-вые П. производятъ значит. выгораніе канала (см. это); данныя одного изъ сравнит. опытовъ по износу и потерѣ мѣткости винтовки при стрѣльбѣ изъ нея разл-ми П. даютъ возм-сть судить объ этомъ:

Однимъ изъ средствъ борьбы съ выгораніемъ является пониженіе содержанія нитрогл-на въ П. (см. Балиститъ и Кордитъ). Особ-сти бездым. П. коллоидн. типа, при своихъ неоцѣним. преимущ-вахъ передъ дым. П. въ отношеніи ихъ силы и, вообще, балист. качествъ, въ отношеніи условій храненія ихъ до сихъ поръ вызываютъ оч. серьезн. заботы. На ряду съ мѣрами, принимаемыми въ способахъ фабрикаціи П., во всѣхъ гос-твахъ введена спец. орг-зація надзора и непрерыв. контроля запасовъ бездым. П. для періодич. провѣрки стойкости П. и своеврем. принятія мѣръ къ исправленію или уничтоженію его. Вопросъ этотъ особенно важенъ для флота, въ виду тяжел. условій храненія П., и поэтому, для достиженія ровной и достаточно низкой t° въ порохохранилищахъ, на новыхъ судахъ устанавливаются спец. холодил. машины и система вентиляціи. (Г. А. Забудскій, Фабрикація пороха, — литогр. курсъ Мих. арт. ак-міи; А. А. Солонина, Технологія взрывч. вещ-въ, — литогр. курсъ Мих. арт. ак-міи; М. П. Дымша, Порохъ и взрывч. вещ-ва; А. В. Сапожниковъ, О сравнит. качествахъ нитроглицерин. и пироксилин. пороховъ; C. Danneville, Les pudres de la guerre et de la marine; A. Boisson, Le problème des pudres; Dr. H. Brunswig, Explosivstoffe; Dr. E. Kedesdy, Sprengstoffe).